SÉANCE DU 29 AVRIL 1907. 917 



Propriétés du chrome en mousse. — Le chrome préparé par les procédés précé- 

 dents présente l'aspect d'une mousse formée de filaments enchevêtrés, très ténus, et de 

 cristallites groupés en étoile ou en feuilles de fougère. Sa densité prise à 17'^ est de 7,1. 

 Il possède les propriétés chimiques du chrome pur fondu décrit par H. Moissan ('), 

 mais il s'en distingue par une facilité plus grande à entrer en réaction. 11 est inoxy- 

 dable à l'air à la température ordinaire, mais il prend feu et brûle comme de l'amadou 

 au contact d'une flamme; dans l'oxygène, vers 3oo°, l'incandescence est très vive. 

 Chauffé dans l'azote au rouge blanc, dans une nacelle de magnésie, il change d'aspect 

 en donnant une masse friable de couleur bronzée ne contenant plus que 80 à 90 

 pour 100 de chrome, soluble dans l'acide chlorhydrique à chaud avec dégagement 

 d'hydrogène et d'azote, et formation d'une petite quantité de chlorure d'ammonium. 

 Il est attaqué par l'acide chlorhydrique concentré à froid et par Tacide étendu à 

 chaud. L'acide sulfurique concentré réagit très vivement sur lui; l'acide azotique est 

 sans action. 



Analyse. — Le chrome en mousse, après dissolution dans Tacide chlorhydrique, 

 laisse un faible résidu d'oxyde dont la proportion ne dépasse pas 2 à 3 pour 100 dans 

 les préparations faites au four à vent. La solution de chlorure filtrée, évaporée à sec, 

 ne contient pas de silice; le dosage du chrome à l'état d'oxyde montre que, déduction 

 faite du résidu, la prise d'essai contient 99,5 pour lo^environ de métal. 



En résumé, le cuivre dissout, à haute température, environ 1,6 pour 100 

 de chrome qui se sépare pendant le refroidissement sous forme d'une mousse 

 formée de fdaments et de cristallites, dans un état de très grande divi- 

 sion, que l'on peut isoler par dissolution du cuivre dans l'acide azotique. 

 Une petite quantité d'oxydes, dont une partie paraît être du protoxyde, 

 provenant de l'oxydation du chrome par les gaz dissous dans le cuivre, 

 accompagne le métal. 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur la limite de siliciuration du cuivre. Note de 

 31. Ém. Vigouuoux, présentée par M. A. Haller. 



Dès 1901 nous (*) avons résumé les résultats de nos recherches tou- 

 chant l'action du silicium en excès sur le cuivre en publiant que : « la quan- 

 tité maxima de silicium susceptible de rester combinée avec le cuivre 

 était voisine de 10 pour 100 », chiffre qui correspond à Cu*Si. En 1906, 



(') H. MoissAX, Comptes rendus, t. GXIX, 1894, p. i85, 



(^) E. ViGOUROUx, Procès-verbaux des séances de la Société des Sciences physiques 

 de Bordeaux, 18 juillet 1901. 



